8 V. M. GOLDSCHMIDT UND L. THOMASSEN. M.-N. Kl. 



die Korrektion richtig berechnet, so sollen die Werte für A", den irrationalen 

 Koefficienten der quadratischen Form, keinen systematischen Gang mehr zeigen. 



Bei unserer Versuchsanordnung beträgt K meist 30 — 70 Winkel- 

 minuten, im Mittel etwa 50' bei stark absorbierenden Stoffen. Letzterer 

 Wert wird, als näherungsweise richtig, bei Berechnung nichtregulärer stark 

 absorbierender Stoffe zugrundegelegt. Der gemeinsame Faktor A' der 

 quadratischen Form regulärer Krystalle wird aus den Sinusquadraten sämt- 

 licher Linien berechnet, wobei man jedem der gemessenen Werte q • X ein 

 Gewicht proportional q beilegt. 



Der Berechnung wurden folgende Wellenlängen zugrundegelegt: 

 Fe Ka ^= 1-934 " ^^~^ ^^'^■< Fe Kß = 1,754- io~^ cm. 



Die Stärke der Linien wird mit folgender Skala bezeichnet: 



ststst = aufàerordentlich stark, stst =^ sehr stark, st == stark, s-st = 

 schwach bis stark, s = schwach, ss ^ sehr schwach, sss = kaum sichtbar, 

 ? = zweifelhaft. 



Die Herstellung der Oxyde. 



Die untersuchten Uranoxyde wurden aus Uraniylacetat auf dem Wege 

 über Uranylnitrat hergestellt^. 

 UO3 Das Urantrioxyd wurde aus Ammoniumuranat durch i6-stündiges Er- 



hitzen auf 230° und darauffolgendes 20-stündiges Erhitzen auf 260 — 270^ C. 

 gewonnen. Es ist ein hellorangegelbes Pulver, Farbzeichen nach der Skala 

 von OsTWALD etwa 13 pc. Selbst bei 1600-facher Vergröfeerung ist im 

 Mikroskope keine Andeutung krystalliner Beschaffenheit erkennbar, es ist 

 völlig isotrop. 



Das Präparat mufà aufàer UO3 noch kleine Mengen flüchtiger Bestand- 

 teile enthalten, denn der Glühverlust in Luft und in Wasserstoff ist wesent- 

 lich höher, als es dem Übergang von UO^ in UaOg, respektive UOj, 

 entsprechen würde, wahrscheinlich handelt es sich um kleine Mengen HgO. 

 Das Urantrioxyd erwies sich als sehr hygroskopisch. 

 UO2 Das Urandioxyd wurde durch Erhitzen des Urantrioxydes im Wasser- 



stoffstrome hergestellt. Im Platinschiffchen wurden 0,7411 g. eine Stunde 

 auf 1200° C. gehalten und im Wasserstoffstrome gekühlt, der Gewichts- 

 verlust war 0,0467 g., also 6,30 %, während für den Übergang von UO3 

 in UOo 5,60 ^/0 berechnet wird. Das angewandte Urantrioxyd enthielt 

 also noch 0,70 °/o flüchtiger Stoffe. 



Das Urandioxyd erwies sich als schwarzes Pulver mit Stich ins Oliven- 

 grüne (04 p n), der grünliche Ton tritt an feinzerriebenem Stoffe noch 



^ Entsprechend den Vorschriften in: L. Vaniko, Handbuch der präparativen Chemie 

 Bd. I, S. 600 (1913). 



